機械部品の複合熱処理に関する研究＊１［要恭利＊２

中山

服部悟＊２

矢野博＊３

市村

恒人＊４

旨］

鉄鋼材料熱処理技術の高度化、高品質化を目的として、ガス軟窒化と高周波焼入の２種類の表面硬化技術を組み合わせた複合熱処理技術について検討した。
軟窒化処理後高周波焼入することにより、表面硬度は上昇し、微細マルテンサイト焼入組織が得られた。
大越式摩耗試験機による摩耗試験結果では、特に明瞭な耐摩耗性の向上に結びつかなかったが、SCM、SCr などの合金鋼では、一部の摩耗条件でわずかではあるが向上がみられた。

１

表面硬化技術を取り上げ、その効果についての実緒言

丹後北部地域における機械金属業界での高付加験を行った。

価値化として高周波焼入が導入されているが、こ具体的には、初めにガス軟窒化処理を行い、表の熱処理技術のさらなる高度化の方向として、ガ面部に高硬度の窒化物を形成させ、次に高周波焼ス軟窒化と高周波焼入の組み合わせについて検討

き入れをすることで、窒化物による硬化層をさらした。に硬化させ、また、その下地も硬化させることに歯車や軸受などの機械部品に使われる鉄鋼材料
は、耐摩耗特性を要求される場合が多く、現在そより、その複合効果で耐摩耗性などの特性を検討した。の特性を上げるために、表面焼入処理や窒化処理などの各種熱処理による表面硬化法が適用されて２いる。

実験方法（試料作成）

鋼系材料であるクロムモリブデン鋼（S C M

今回、機械部品の原材料である数種類の鉄鋼材415）、クロム鋼（SCr420）、炭素鋼（S45C、S25C、料に対して、表面硬化法のうち比較的低コスト、短S15C）のそれぞれに表１の条件でガス軟窒化処理時間に加工できる方法として、高周波焼き入れとを行った後、さらにその部分に硬化深さ１ mm とガス軟窒化処理を選択し、それらを複合した金属なるよう表２の条件で高周波焼き入れ処理を行った。

＊１

地域産業集積活性化計画支援事業

＊２

材料技術課

＊３

技術部

＊４

材料技術課技師

部長

上記試料（複合熱処理材）に加えて、比較のために非硬化処理材（生材）及びガス軟窒化処理、高周波焼入について一方の処理のみ行った鋼材の合主任研究員

計４種の試料に対して金属組織観察、ビッカース−7−硬度分布及び大越式摩擦摩耗試験を行った。

表１

ガス軟窒化処理条件

化合物層深さ20［μｍ］

拡散層深さ200［μｍ］

加熱温度

570［℃］

加熱時間

180［min.］

冷却方法

油冷

表２

高周波焼入条件

電流

４ ［Ａ］

格子電流(IP)

0.4 ［Ａ］

電圧

７ ［kV］

加熱時間

移動焼入

冷却剤

水

周波数

150［kHz］

写真１−１
材質：SCM415

処理：高周波焼入

各鋼種の組織写真の結果を写真１−１〜写真５−３に示す。
窒化及び複合処理の白色表面層が窒素との化合物層で、また窒化処理や高周波焼入単独の物より複合処理の方がマルテンサイト組織が微細化している。

写真１−２
材質：SCM415

処理：ガス軟窒化

SCM、SCr 材はSC 材と比べて化合物層が薄い。
これは合金元素である Cr やMo が窒化と親和力があり、内部に拡散しやすく化合物層が薄くなったものと思われる。
また、SCMの写真１−３のように窒化による化合物層が高周波焼入によって剥離している箇所が多く見られた。これはガス軟窒化処理後の高周波焼入後の急冷時、化合物層と下地のマルテンサイ
ト層との熱膨張係数の差によって割れが生じたものと思われる。他の試料についても同様に一部剥
写真１−３離が観察された。
また、複合熱処理における化合物層と下地マル−8−

材質：SCM415
処理：複合熱処理（ガス高周波焼入＋軟窒化）

写真２−１

写真３−１

材質：SCr420 処理：高周波焼入

材質：S45C

写真２−２

写真３−２

材質：SCr420 処理：ガス軟窒化

写真２−３

処理：高周波焼入

材質：S45C

材質：SCr420
処理：複合熱処理（高周波焼入＋ガス軟窒化）
−9−

写真３−３

処理：ガス軟窒化

材質：S45C
処理：複合熱処理（高周波焼入＋ガス軟窒化）

写真４−１
材質：S25C

写真５−１

処理：高周波焼入

材質：S15C

写真４−２
材質：S25C

写真４−３

処理：高周波焼入

写真５−２

処理：ガス軟窒化

材質：S15C

材質：S25C
処理：複合熱処理（高周波焼入＋ガス軟窒化）
−10−

写真５−３

処理：ガス軟窒化

材質：S15C
処理：複合熱処理（高周波焼入＋ガス軟窒化）

テンサイトとの境界はガス軟窒化だけの場合と比べ、高周波加熱による化合物層の一部溶け込みにより、その境界線が不明確となっている。

３．２

硬度分布

SCM及びSCrについて金属組織試験と同様の断面に対してビッカース硬度計により表面からの硬度分布を測定した。
各鋼種の硬度分布の結果を図１〜図５に示す。
各鋼種ともガス軟窒化と高周波焼入を組合わせ

図３硬さ試験結果

図１硬さ試験結果

図４

硬さ試験結果図２

硬さ試験結果図５

硬さ試験結果−11−

た特性が得られ、いずれの鋼種でも複合熱処理に表３よる硬度上昇が認められた。

摩擦摩耗試験

試験条件

試験方法

大越式迅速摩耗試験

最終荷重

PO ＝ 4.3[kgf]摩擦距離l O ＝ 200[m]各鋼種について、大越式迅速摩耗試験機で表２

摩擦速度

Ｖ＝ 0.067 〜 1.97[m/s]の条件により、摩擦摩耗試験を行った。その結果

相手材

SKD11（HRC61.5）を図６〜図 10 に示す。

摩耗条件

乾式

３．３

摩擦摩耗試験

これらの図は各摩擦速度に対する摩耗量を表しており、値が低いほど対摩擦摩耗特性に優れていることを示している。

全体的にS15C 材を除き、低速域（0.067ｍ／ｓ）
では複合熱処理材の場合、摩耗量が多い。これは、複合熱処理した材料表面の酸化皮膜の荒れている

図６

摩擦速度と比摩耗量の関係（SCM415）

図８摩擦速度と比摩耗量の関係（S25C）

図７

摩擦速度と比摩耗量の関係（SCr420）

図９摩擦速度と比摩耗量の関係（S15C）−12−

状況が強く、摩擦係数が関与したものと考えられ（参考文献）

る。S15Cでは、低炭素含有量のためフェライト量１）JISハンドブック鉄鋼Ⅰ，Ⅱ（日本規格協会）が多く、高周波焼入だけの場合、摩耗量が多い。

２）大越式迅速摩耗試験取扱説明書（理化学研究

中速域（0.51 〜 0.94 ｍ／ｓ）においては合金元所）

素を含まない S15C、S25C 材の窒化処理のみの場

３）矢野博・永松太郎・川邊正太郎：京都府立中合が最も摩耗量が少なかった。これは厚い窒化化

小企業総合指導所技報（No.3）真空熱処理に合物層の効果によるものと思われる。SCM、SCrよる合金工具鋼・ステンレス鋼の耐摩耗性に材の場合では、わずかであるが複合熱処理材が最関する研究」

も摩耗量が少なかった。

４）矢野博・上田薫：京都府立中小企業総合指導所技報（No.5）「炭素工具鋼及び合金工

４

具鋼の耐摩耗性」

結言

本来の目的である「摩耗特性の向上」に対して、
S15C では0.25 ｍ／ｓ以下の摩耗速度で、SCM415やSCr420の合金鋼では0.51ｍ／ｓの摩耗速度で改善が見られた。
また、今回試験を行った全ての鋼種で表面部は複合効果により、ガス軟窒化、高周波焼入単一処理と比べビッカース硬度が高く、微細な焼入組織が得られた。
しかし、全体的な摩耗条件では単一の熱処理に比べ、摩耗量はすべて減少する傾向ではなかった。
その原因として考えられることは、今回の複合熱処理によって表面状態の酸化による表面荒れ、また、硬化層が剥離しやすくなっていることが考えられるが、原因の確認までは至らなかった。
今後、窒化層の深さや高周波焼入条件を調節するなど最適な条件を探ることにより硬化層が剥離しにくい材質を得て、耐摩耗性の向上を図る必要がある。

−13−